86 
sewöhnlichem Guss-Stahl, ehe er temperirt wird. Es brach selbst in 
kleinen Abschnitten nur schwierig; die Bruchfläche war häkelig, silber- 
weiss und deutlich bezeichnet durch krystallinische Struktur. Als man 
es in der Mitte durchschnitt, litten die Instrumente sehr durch harte Ein- 
schlüsse von Magnetkies. Die Schnittfläche aber nahm eine sehr hohe 
Politur an und zeigte nun rundliche Eisenkies -Massen stark ab- 
stechend gegen den dunkeln Metall-Glanz des Eisens. Verdünnte Salpeter- 
säure legte bei der ersten Berührung die gewöhnliche krystallinische 
Struktur bloss: jedoch blieb eine Eisen -Einfassung der Magnetkies- 
Knoten weiss und amorph, doch so, dass zwischen beiden oft noch 
ein dünner strahliger Ring von gelbem Eisenkies erschien , der sich um 
den Magnetkies abgesondert hatte. Der Magnetkies wurde sehr schnell, 
der gelbe Eisenkies gar nicht von Säure angegriffen. Mitten in der 
Masse lag jedoch ein Knollen nur aus gelbem Eisenkies bestehend. Eben 
solche Punkte konnte man mittelst der Lupe in der ganzen Magnetkies- 
Masse entdecken, welche zuerst den Zusammenhang der krystallini- 
schen Linien des Eisens da und dort unterbrochen und später durch ihre 
leichtere Zersetzlichkeit die vielen Vertiefungen der Oberfläche veranlasst 
zu haben scheinen, indem diese noch zum Thell mit jenen zusammen- 
hängen. Auch die Eisen-Masse selbst ist überall von den Kiesen durch- 
sprengt. Das ganze Stück scheint demnach aus drei Mineral - Spezies 
zusammengesetzt, aus metallischem Eisen und Magnet- und 
Schwefel-Kies. — Die chemische Zerlegung ergab, dass die Masse 
ganz in reiner Salpetersäure auflöslich seye. Kupfer, Zinn, Arsenik 
u. s. w. konnten durch Reagentien (geschwefeltes Wasserstoffgas) nicht 
entdeckt werden. Nur etwas Kobalt - freies Nickel zeigte sich, und 
zwar bei wiederholter Behandlung, so dass 1 Gran Eisen aus 
Eisen : 94,22 
Nickel: 6,35 
zusammengesetzt erschien. — Auch die Kiese waren rein und liessen 
von Zinn, Kobalt, Kupfer, Blei und Arsenik nichts erkennen. — Von 
Chlorine nur eine sehr schwache Spur. — Die Eigenschwere des Eisens 
betrug 7,5257. 
B. Geologie und Geognosie. 
Werrer: Temperatur des Bohrbrunnens zu Mondorf (Compt. 
rend. 1845, XXI, 887). Monsdorf liegt im Luxemburgischen ; die 
Temperätur einer dortigen Quelle 5m ıwmter der Oberfläche = 11% C.: 
sein Bohrloch ist 671m 2 tief, die 2 hinabgesenkten Thermometer ergaben 
nach dem Wiederheraufziehen eine Temperatur — 34° C., was mithin 
671— 5 
eine Temperatur-Zumahme von . gern 1° auf 29m6 ergibt. 
Cure 
